Profil Karakteristik Film Sinar-X yang digunakan pada Bagian Radiologi Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik di Kota Semarang
Profile Characteristics of X-ray film used in Radiology Hospital/Health Center/Clinic in Semarang
Ardi Soesilo Wibowo Johanes Dahjono
Agung Nugroho Setiawan
Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Semarang Jl. Tirto agung, Pedalangan, Semarang, Banyumanik, Semarang
E-mail:

## Abstract
The purpose of this study was to determine the characteristics of the X-ray film profile and X-ray films that have the optimal characteristics. This study was conducted on four X-ray films with different brands that are used in 13 radiology department hospital/health center/Clinics in Semarang, called A film, B film, C film and D film. Characteristic curve of each X-ray film was obtained by sensitometry method and measurement results are used to determine the value of basic fog, contrast film (average gradient), latitude and film speed. The results of the study, the characteristics profile of films that have fog basic values ? ? lower or equal 0.22 ( 0.22) are A, B and D films except C film. Contrast highest to lowest owned B, A, C and D films.  Range from the highest to low of film latitude is D film, C film , A film and B film. Speed ? ? films produced relatively similar for all X-ray film. Optimum characteristic profile films shown in the B film. The use of X-ray film in a shooting radiograph should pay attention to the type of object being examined to produce optimal quality radiographs and understand each characteristic profile of X-ray films are used .
Key words : X-ray film, sensitometry, characteristic curve.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui   profil karakteristik film sinar-X yang digunakan dan film sinar-X yang mempunyai   profil karakteristik yang optimal. Penelitian ini dilakukan terhadap 4 (empat)  film  sinar-X  dengan  merk  berbeda  yang  digunakan  pada  13  (tiga  belas)  bagian  radiologi RS/Puskesmas/Klinik Radiologi di Kota Semarang disebut dengan film A, film B, film C dan film D. Kurva  karakteristik  masing-masing  film  sinar-X  diperoleh  dengan  metode    sensitometri  dan  hasil pengukuran nilai densitas digunakan untuk menentukan basic fog, kontras film (gradient rata-rata), latitude film dan speed film. Hasil penelitian dari profil karakteristik film yang memiliki nilai basic fog lebih rendah atau sama ( 0.22) adalah film A, B dan D kecuali film C. Kontras film tertinggi ke terendah dimiliki film B, film A, film C dan film D. Rentang latitude film  tertinggi ke rendah dimiliki film D, film C, film A dan film B. S peed film yang dihasilkan relative sama untuk semua film sinar-X. Profil karakteristik film  yang  optimal  ditunjukkan  pada  film  B.  Pemakaian  film  sinar-X  dalam  pemotretan  radiograf sebaiknya  memperhatikan  jenis  obyek  yang  diperiksa  untuk  menghasilkan  kualitas  radiograf  yang optimal dan memahami masing-masing profil karakteristik dari film sinar-X yang digunakan.
Kata kunci : film sinar-X, sensitometri, kurva karakteristik.

## ardi_fismed05@yahoo.com

## 1. Pendahuluan
Film  sinar-X  adalah  suatu  media yang digunakan untuk mencatat bayangan obyek  yang  dihasilkan  dari  proses pemotretan  menggunakan  sinar-X. P e n g g u n a a n   f i l m   s i n a r - X   d a l a m menghasilkan  gambaran  obyek  sangat penting  karena    film  mempunyai  peranan dalam  memberikan  perbedaan  nilai densitas.  Film  sinar-X  yang  berkembang saat  ini  sudah  banyak,  ditandai  dengan merk  berbeda-beda  seperti  Fuji,  Kodak, Konica,  AgFa,  Cronex,  Centuria  dll  yang banyak digunakan di klinik ataupun rumah sakit.  Setiap  merk  film  sinar-X  tersebut memiliki  perbedaan  hasil  gambaran  yang dihasilkan.
S e n s i t o m e t r i   m e r u p a k a n pengukuran  respon  karakteristik  atas eksposi  dan  prosesing  yang  dilakukan terhadap  film  serta  mengevaluasi  densitas yang dihasilkan (Carlton dan Adler, 2001). Tingkat kehitaman gambar yang dihasilkan setelah  dikenai  eksposi  dan  prosesing dikenal dengan densitas. Semakin banya
k  endapan  perak  metalik  yang dihasilkan,  maka  semakin  tinggi  nilai densitasnya.  Nilai  densitas  optik  berkisar antara log  0 yaitu 1, sampai dengan log
10 10
10.000 yaitu 4. Densitas optik dapat diukur dengan  menggunakan  alat  densitometer. Menurut Bushong (2001), dengan membuat grafik  hubungan  antara  pemaparan dengan  tingkat  densitas  film  akan dihasilkan  suatu  kurva  yang  disebut dengan kurva karakteristik.
Kurva  karakteristik  adalah  kurva yang  menggambarkan  hubungan  antara densitas optik (OD) pada sumbu y dengan log relative  exposure (LRE)  pada  sumbu  x (Bushong,  2001).  Ada  tiga  tahap  dalam pembuatan  kurva  karakteristik  menurut Ball  dan  Price  (1989),  yaitu  eksposi  dan prosesing  film,  pengukuran  nilai  densitas yang dihasilkan dan plotting kurva. Secara garis  besar,  terdapat  tiga  daerah  atau bagian  kurva  karakteristik,  yaitu  daerah samping  kiri toe ,  daerah  antara toe dan shoulder dan  daerah  samping  kanan shoulder .

## Keterangan gambar:
1. Titik 0 sampai 1: Base fog 2. Titik A: daerah Threshold 3. Dari titik A ke B: daerah Toe 4. Dari titik B ke C: daerah Straight line 5. Titik D: daerah Shoulder 6. Titik E: daerah Densitas Maksimum 7. Titik F: daerah Solarization .

## Gambar 1. Bagian-bagian kurva karakteristik
a.Daerah samping kiri toe Daerah  ini  merupakan  daerah underexposure .  Terbagi  atas  daerah base density dan fog (b+f) serta daerah threshold . Base  density merupakan  densitas  bawaan film. Densitas base berasal dari penyerapan cahaya  yang  ditransmisikan  melalui polyester  base  film. Fog atau  kabut, merupakan densitas yang dihasilkan oleh perak metalik sebelum mendapat eksposi. Yang bukan berasal dari intensitas eksposi, dapat  disebabkan  karena  panas,  bahan kimia,  cahaya  dan  sinar-X  selama penyimpanan  film.  Nilai base  density dan fog yang dinyatakan sebagai gross fog tidak boleh  melebihi  0.22  (Carlton  dan  Adler, 2001).  Sedangkan  daerah threshold adalah daerah  yang  mulai  menunjukkan  respon film terhadap eksposi.
b.Daerah antara toe dan shoulder
Daerah ini dikenal dengan daerah straight  line .  Daerah  ini  membawa informasi  penting  tentang  film,  yakni kecepatan, kontras dan latitude film. 1. Kecepatan film ( Speed )
K e c e p a t a n   f i l m   ( S p e e d ) a d a l a h kemampuan  film  dalam  menerima eksposi  dalam  menghasilkan  suatu tingkat  densitas  tertentu.  Kecepatan film  dipengaruhi  oleh  jumlah  dan ukuran  butiran  kristal  perak  halida pada  emulsi  film.  Kecepatan  film  juga m e n u n j u k k a n   s e n s i t i v i t a s   f i l m .
Digambarkan  pada  kurva  dengan bentuk  kurva  semakin  mendekati sumbu y,  semakin besar  kecepatannya atau  semakin  sensitif.  Bila  kecepatan film tinggi, maka semakin sedikit nilai eksposi  yang  dibutuhkan  untuk menghasilkan  densitas  tertentu. The American  National  Standards  Institute (ANSI)  menyatakan  kecepatan  film sebagai  besaran  nilai  eksposi  yang d i b u t u h k a n   u n t u k   m e m p e r o l e h densitas  sama  dengan  1. Speed  point m e r u p a k a n   t i t i k   p a d a   k u r v a karakteristik  suatu  film  dimana dihasilkan  densitas  sebesar  OD  1.0  + b+f.  Sedangkan speed  exposure  point
a d a l a h   n i l a i   l o g   e k s p o s i   y a n g menghasilkan nilai speed point pada film (Carlton dan Adler, 2001).
Dalam radiografi, mengetahui speed film  berarti  dapat  membandingkan kecepatan antara dua jenis film. Perbedaan kecepatan  antara  dua  film  diperoleh dengan  menghitung  nilai  antilogaritma selisih log eksposi kedua film, seperti dalam persamaan:
antilog (log E – log E )
1 2
dimana log E  = log eksposi film pertama
1
log E  = log eksposi film kedua 2
2. Kontras film
Kontras film ditentukan oleh kemiringan daerah straight  line. Semakin  besar kemiringan  kurva  atau  semakin  tegak, maka  semakin  tinggi  nilai  kontrasnya. Daerah straight  line yang  berupa  garis lurus,  dapat  diukur  dengan  Gamma, dimana  gamma  adalah  nilai tangent sudut  kemiringan  daerah straight  line . Dalam  kenyataannya,  bentuk  kurva m e n y e r u p a i   h u r u f   “ s ” ,   m a k a dipergunakanlah Gradient rata-rata  (G) untuk mengetahui nilai kontras.
Gradient rata-rata (G) = 1 2 1 2 E E D D - - dimana  D  = OD 0.25 + b+f 1 D  = OD 2.0 + b+f 2
E  = nilai eksposi yang menghasilkan D
1 1
E  = nilai eksposi yang menghasilkan D 2 2
3. Latitude film Pengertian  dari latitude film  adalah kemampuan  suatu  film  menerima rentang  eksposi  dalam  menghasilkan d e n s i t a s   g u n a . L a t i t u d e f i l m menunjukkan batas atas dan bawah dari nilai eksposi yang menghasilkan densitas guna, dinyatakan dalam:
Latitude film = E -E 2 1 Dari persamaan di atas, diperoleh
Gradient rata-rata (G) = film latitude guna densitas rentang

## maka dinyatakan :
Latitude film =
Nilai latitude dan  kontras  berbanding terbalik, artinya jika latitude film naik, maka kontras akan turun, begitu sebaliknya. c . Daerah samping kanan shoulder Daerah shoulder ditandai  dengan kecilnya kenaikan densitas pada tingkat eksposi yang sama dan dinamakan juga daerah overexposure . Terdiri atas daerah densitas  maksimum  dan reversal atau daerah solarization . d. Daerah densitas maksimum
Daerah densitas maksimum merupakan daerah dengan tingkat densitas tertinggi yang  dapat  dicapai  oleh  film  setelah menerima eksposi dan prosesing.
e. Reversal atau daerah solarization
Pada daerah ini, kenaikan eksposi justru menghasilkan penurunan nilai densitas. Pemanfaatan fenomena ini adalah pada proses duplikasi film.

## 2. Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah  jenis analitik  deskriptik  dengan  pendekatan observasi.     Sampel penelitian adalah Film sinar-X  yang  digunakan  di  13  (tiga  belas) b a g i a n   r a d i o l o g i   r u m a h s a k i t / P u s k e s m a s / K l i n i k   d i   K o t a Semarang,  yaitu  :  RS  Banyumanik,  RSUD K o t a   S e m a r a n g ,   R S   P a n t i   W i l o s o Citarum,RS  Panti  Wiloso  Dr.  Cipto,  RS Bhayangkara,  RS  Roemani,  BKPM, Puskesmas Mijen,
rata rata gradient guna densitas rentang - Klinik IBL, Klinik Mitra, Klinik Cito, Klinik
Sarana    Medika  dan  Klinik  Prima  dapat dikelompokkan  menjadi  4  (empat)  merk film sinar-X yaitu AgFa, Centuria, Fuji dan Kodak. Semua sampel dibatasi pada kriteria masa berlaku Juni-Juli 2014, jenis film green sensitive  dengan medium  speed dan double emulsion .  Waktu  pengambilan  data dilaksanakan  mulai  dari  bulan  Juli  s/d September  2013.  Analisa  data  dari  hasil eksposi film  sinar-X  menggunakan  alat s e n s i t o m e t r i ,   s e l a n j u t n y a   d i p r o s e s m e n g g u n a k a n   m e s i n   p e n g o l a h a n filmotomatis. Setelah itu dicatat setiap nilai densitas  masing-masing  step  (sejumlah  21 step)  dari  film  sinar-X.    Plotting  kurva karakteristik  dengan  menggunakan program  Microsoft  excel.  Hasil  kurva karakteristik  dianalisa  tentang  basic  fog, kontras  film,  latitude  film  dan speed film s e h i n g g a   d a p a t   d i k e t a h u i   p r o f i l k a r a k t e r i s t i k   f i l m   s i n a r - X .   D a p a t mendeskripsikan karakteristik dari masing- masing  merk  film  sinar-X  yang  berbeda- beda dan daerah operasi dikaitkan dengan organ dalam pemotretan radiografi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Hasil
B e r d a s a r k a n   h a s i l   p e n g u j i a n sensitometri pada 4 (empat) merk film sinar- X yaitu Agfa, Centuria, Fuji dan Kodak yang ditandai sebagai film A, film B, film C dan film D masing-masing sebanyak 10 lembar selama  10  hari  diperoleh  nilai  densitas sebagai berikut :
Tabel 1. Nilai densitas film sinar-X dengan merk yang berbeda
selama 10 hari Hari ke-1 Hari ke-2 Step Film  A F ilm B Fi lm C Film D Step Fil m A Film  B Film C Film  D 1 0.20 0.21 0.24 0.21 1 0.22 0.22 0.24 0.22 2 0.21 0.21 0.24 0.21 2 0.22 0.22 0.24 0.22 3 0.22 0.22 0.24 0.21 3 0.22 0.22 0.24 0.22 4 0.22 0.22 0.24 0.22 4 0.22 0.22 0.24 0.22 5 0.22 0.22 0.24 0.22 5 0.22 0.23 0.24 0.22 6 0.22 0.24 0.26 0.22 6 0.23 0.25 0.28 0.22 7 0.24 0.31 0.31 0.24 7 0.24 0.31 0.34 0.26 8 0.26 0.40 0.40 0.30 8 0.27 0.41 0.43 0.31 9 0.31 0.60 0.57 0.38 9 0.31 0.61 0.59 0.41
Hari ke-1 Hari ke-2 Step Film  A F ilm B Fi lm C Film D Step Fil m A Film  B Film C Film  D 10 0.37 0.87 0.80 0.50 10 0.37 0.87 0.82 0.52 11 0.47 1.21 1.12 0.64 11 0.48 1.21 1.12 0.68 12 0.60 1.59 1.44 0.80 12 0.61 1.55 1.44 0.86 13 0.80 1.95 1.81 0.99 13 0.80 1.92 1.78 1.05 14 1.04 2.25 2.10 1.14 14 1.03 2.19 2.06 1.23 15 1.35 2.49 2.36 1.32 15 1.34 2.42 2.30 1.39 16 1.70 2.65 2.54 1.48 16 1.67 2.57 2.47 1.58 17 2.03 2.75 2.65 1.63 17 1.99 2.68 2.59 1.74 18 2.36 2.81 2.72 1.79 18 2.32 2.74 2.67 1.88 19 2.65 2.83 2.77 1.94 19 2.61 2.78 2.72 2.05 20 2.90 2.84 2.79 2.09 20 2.85 2.80 2.75 2.20 21 3.07 2.85 2.79 2.25 21 3.03 2.80 2.77 2.33 Hari ke-3 Hari ke-4 Step Film  A F ilm B Film C Film D Step Film  A F ilm B Fi lm C Film D 1 0.22 0.22 0.24 0.22 1 0.20 0.21 0.24 0.20 2 0.22 0.23 0.24 0.22 2 0.20 0.21 0.24 0.20 3 0.22 0.23 0.24 0.22 3 0.20 0.21 0.24 0.20 4 0.22 0.24 0.24 0.22 4 0.20 0.21 0.24 0.20 5 0.23 0.24 0.24 0.22 5 0.20 0.24 0.26 0.20 6 0.23 0.26 0.26 0.22 6 0.20 0.26 0.28 0.21 7 0.24 0.30 0.31 0.24 7 0.20 0.33 0.36 0.24 8 0.26 0.38 0.40 0.29 8 0.22 0.46 0.49 0.30 9 0.31 0.56 0.55 0.37 9 0.26 0.68 0.70 0.40 10 0.37 0.79 0.76 0.47 10 0.33 0.97 0.95 0.53 11 0.47 1.10 1.06 0.59 11 0.43 1.34 1.29 0.72 12 0.59 1.43 1.37 0.76 12 0.61 1.70 1.63 0.94 13 0.78 1.78 1.69 0.90 13 0.87 2.04 1.97 1.18 14 1.00 2.05 1.96 1.06 14 1.19 2.28 2.21 1.38 15 1.31 2.28 2.21 1.24 15 1.67 2.45 2.41 1.61 16 1.65 2.45 2.38 1.45 16 2.13 2.56 2.52 1.81 17 1.97 2.58 2.52 1.63 17 2.49 2.62 2.58 1.97 18 2.29 2.67 2.63 1.79 18 2.90 2.65 2.61 2.16 19 2.59 2.73 2.70 1.93 19 3.17 2.67 2.63 2.34 20 2.85 2.78 2.75 2.10 20 3.33 2.69 2.64 2.46 21 3.02 2.81 2.77 2.25 21 3.40 2.70 2.65 2.57
Hari ke-5 Hari ke-6 Step Film  A F ilm B Film C Film D Step Film  A Film B Fi lm C Film  D 1 0.20 0.21 0.22 0.20 1 0.22 0.22 0.24 0.20 2 0.20 0.21 0.23 0.20 2 0.22 0.22 0.25 0.20 3 0.21 0.21 0.23 0.20 3 0.22 0.22 0.25 0.20 4 0.21 0.21 0.23 0.20 4 0.22 0.22 0.26 0.20 5 0.21 0.23 0.26 0.21 5 0.22 0.24 0.28 0.20 6 0.21 0.26 0.28 0.21 6 0.22 0.24 0.29 0.20 7 0.21 0.33 0.37 0.23 7 0.24 0.30 0.36 0.22 8 0.23 0.46 0.49 0.30 8 0.27 0.40 0.45 0.25 9 0.28 0.69 0.71 0.44 9 0.31 0.59 0.64 0.34 10 0.35 0.99 0.97 0.62 10 0.38 0.87 0.89 0.43 11 0.46 1.37 1.32 0.90 11 0.50 1.23 1.21 0.57 12 0.65 1.73 1.67 1.21 12 0.67 1.61 1.56 0.75 13 0.91 2.09 1.99 1.54 13 0.91 1.99 1.90 0.94 14 1.22 2.34 2.23 1.82 14 1.19 2.28 2.20 1.12 15 1.65 2.53 2.43 2.07 15 1.54 2.52 2.47 1.33 16 2.07 2.63 2.54 2.30 16 1.93 2.70 2.65 1.50 17 2.47 2.67 2.61 2.45 17 2.29 2.78 2.74 1.65 18 2.82 2.72 2.63 2.61 18 2.61 2.82 2.79 1.81 19 3.09 2.74 2.65 2.68 19 2.89 2.84 2.80 1.99 20 3.28 2.74 2.66 2.75 20 3.09 2.85 2.83 2.13 21 3.39 2.74 2.66 2.79 21 3.22 2.85 2.83 2.29 Hari ke-7 Hari ke-8 Step Film  A F ilm B F ilm C Film  D Step F ilm A Film  B Film  C Fi lm D 1 0.21 0.22 0.24 0.20 1 0.22 0.22 0.24 0.19 2 0.22 0.22 0.24 0.20 2 0.22 0.22 0.24 0.19 3 0.22 0.22 0.24 0.20 3 0.22 0.22 0.24 0.20 4 0.22 0.22 0.24 0.20 4 0.22 0.22 0.24 0.20 5 0.22 0.22 0.26 0.20 5 0.22 0.22 0.24 0.20 6 0.22 0.24 0.28 0.22 6 0.22 0.24 0.25 0.20 7 0.23 0.29 0.34 0.24 7 0.22 0.26 0.28 0.22 8 0.25 0.39 0.45 0.29 8 0.23 0.33 0.34 0.24 9 0.29 0.59 0.64 0.41 9 0.25 0.46 0.45 0.32 10 0.36 0.87 0.89 0.57 10 0.29 0.65 0.61 0.40 11 0.49 1.24 1.22 0.78 11 0.36 0.96 0.86 0.54 12 0.66 1.65 1.57 1.03 12 0.46 1.26 1.14 0.70 13 0.89 2.04 1.92 1.30 13 0.63 1.60 1.45 0.86 14 1.18 2.31 2.21 1.56 14 0.83 1.94 1.73 1.02 15 1.56 2.56 2.46 1.81 15 1.11 2.19 2.00 1.16 16 1.93 2.70 2.62 2.00 16 1.44 2.40 2.22 1.32 17 2.31 2.78 2.71 2.15 17 1.78 2.54 2.38 1.46 18 2.64 2.82 2.76 2.31 18 2.12 2.65 2.52 1.64 19 2.92 2.84 2.78 2.46 19 2.45 2.72 2.61 1.82 20 3.12 2.85 2.79 2.53 20 2.73 2.76 2.67 2.00 21 3.24 2.85 2.80 2.66 21 2.95 2.78 2.70 2.23
Hari ke-9 Hari ke-10 Step Film  A F ilm B F ilm C Film  D Step F ilm A Film  B F ilm C Fi lm D 1 0.22 0.22 0.24 0.19 1 0.22 0.22 0.23 0.19 2 0.22 0.22 0.24 0.19 2 0.22 0.22 0.23 0.19 3 0.22 0.22 0.24 0.19 3 0.22 0.22 0.23 0.19 4 0.22 0.22 0.24 0.19 4 0.22 0.22 0.23 0.19 5 0.22 0.22 0.24 0.19 5 0.22 0.22 0.24 0.19 6 0.22 0.24 0.26 0.19 6 0.22 0.23 0.26 0.20 7 0.22 0.28 0.29 0.21 7 0.23 0.27 0.29 0.22 8 0.24 0.36 0.36 0.23 8 0.24 0.35 0.37 0.26 9 0.27 0.52 0.50 0.30 9 0.28 0.50 0.51 0.33 10 0.32 0.74 0.68 0.41 10 0.33 0.73 0.72 0.44 11 0.39 1.05 0.96 0.56 11 0.42 1.06 1.00 0.59 12 0.52 1.41 1.26 0.71 12 0.56 1.41 1.32 0.74 13 0.70 1.78 1.61 0.88 13 0.75 1.81 1.67 0.91 14 0.91 2.08 1.88 1.02 14 0.98 2.12 1.99 1.05 15 1.20 2.35 2.18 1.19 15 1.30 2.40 2.27 1.22 16 1.54 2.54 2.39 1.34 16 1.67 2.58 2.47 1.37 17 1.90 2.66 2.54 1.49 17 2.01 2.68 2.59 1.50 18 2.23 2.73 2.64 1.68 18 2.34 2.74 2.67 1.68 19 2.57 2.76 2.69 1.86 19 2.65 2.77 2.72 1.89 20 2.84 2.79 2.72 2.04 20 2.89 2.78 2.73 2.08 21 3.05 2.80 2.75 2.22 21 3.05 2.79 2.73 2.22
Dari data nilai densitas di atas selanjutnya digunakan  untuk  membuat  kurva karakteristik  masing-masing  film  sinar-X. Kurva  karakteristik  terdiri  atas  sumbu  x yang  merupakan  nilai  log  exposure  dari step  pada  sensitometer  (step  1  hingga  21) yang dikonversi menjadi nilai log exposure
seperti  pada sensitometric  data  sheet yaitu 0.00,  0.16,  0.31,  0.46,  0.61,  0.76,  0.91,  1.06, 1.21,  1.36,  1.51,  1.66,  1.81,  1.96,  2.11,  2.26, 2.41, 2.56, 2.71, 2.86, 3.01 Sedangkan sumbu y adalah nilai densitas yang dihasilkan dari pengukuran  dengan  densitometer  digital.
Kurva  karakteristik  hasil  eksposi  dengan sensitometer terlihat seperti di bawah ini :
Gambar 2. Bentuk kurva karakteristik film sinar-X pada hari ke-1
Gambar 3. Bentuk kurva karakteristik film sinar-X pada hari ke-2
Gambar 4. Bentuk kurva karakteristik film sinar-X pada hari ke-3
Gambar 5. Bentuk kurva karakteristik film sinar-X pada hari ke-4
Gambar 5. Bentuk kurva karakteristik film sinar-X pada hari ke-4
Gambar 6. Bentuk kurva karakteristik film sinar-X pada hari ke-5
Gambar 6. Bentuk kurva karakteristik film sinar-X pada hari ke-5
Gambar 7. Bentuk kurva karakteristik film sinar-X pada hari ke-6
Gambar 8. Bentuk kurva karakteristik film sinar-X pada hari ke-7
G a m b ar 9 . B e ntu k   k u rva  k ar ak t eristik   film  s in ar -X  pa d a  ha ri k e- 8 Gambar 9. Bentuk kurva karakteristik film sinar-X pada hari ke-8
G am ba r 10 .  B entu k  ku rva  ka ra kt eristik  film  s in a r-X  p ad a  ha ri ke- 9
Gambar 10. Bentuk kurva karakteristik film sinar-X pada hari ke-9
Gambar 11. Bentuk kurva karakteristik film sinar-X pada hari ke-10
Setelah diperoleh kurva karakteristik dari 4 merk  film  sinar-X  selama  10  hari,  maka tahap  selanjutnya  adalah  melakukan evaluasi  terhadap  nilai  basic  fog,  kontras film, speed dan latitude film dari 4 merk film sinar-X yang diuji.
1. Basic fog
Rata-rata basic fog yang dimiliki masing- masing film A, B, dan D mempunyai nilai basic  fog  sama  atau  dibawah  standar (0.20 dan 0.22) kecuali pada film C nilai basic fog lebih tinggi yaitu 0.24.
Merk Gradient rata-rata hari ke- Rerata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Film A 0.20 0.22 0.22 0.20 0.20 0.22 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 Film B 0.21 0.22 0.22 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 Film C 0.24 0.24 0.24 0.24 0.22 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.24 Film D 0.21 0.22 0.22 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.20
Tabel 2. Nilai basic fog film sinar-X hasil penelitian

## 2. Kontras film
Tabel 3. Nilai gradient rata-rata film sinar-X hasil penelitian
Merk Gradient rata-rata hari ke- Rerata 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 Film A 1.73 1.70 1.73 2.30 2.11 1.94
1.94 1.86 1.82 1.88 1.90 Film B 2.06 2.03 1.90 2.03 2.13 2.11
2.24 1.92 1.99 2.08 2.05 Film C 1.97 1.82 1.79 1.90 1.90 1.97 1.97 1.68 1.86 1.92 1.88 Film D 1.04 1.11 1.09 1.31 1.79 1.12 1.42 1,11 1,10 1,07 1,22 3. Latitude film Tabel 4. Nilai latitude film sinar-X hasil penelitian Merk Latitude film  hari ke- Rerata 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 F ilm  A 1,01 1,03 1,01 0,76 0,83 0,90
0,90 0,94 0,96 0,93 0,93 F ilm  B 0,85 0,86 0,92 0,86 0,82 0,83
0,78 0,91 0,88 0,84 0,86 F ilm  C 0,89 0,96 0,98 0,92 0,92 0,89
0,89 1,04 0,94 0,91 0,93 F ilm  D 1,68 1,58 1,61 1,34 0,98 1,56 1,23 1,58 1,59 1,63 1,48 4. Kecepatan (Speed) Film
Tabel 5. Nilai speed film sinar-X hasil penelitian
Merk Sp eed hari ke- Rerata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F ilm  A 1.20 1.22 1.22 1.20 1.20 1.22 1.21 1.22 1.22 1.22 1.21 F ilm  B 1.21 1.22 1.22 1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 F ilm  C 1.24 1.24 1.24 1.24 1.22 1.24 1.24 1.24 1.24 1.23 1.24 F ilm  D 1.21 1.22 1.22 1.20 1.20 1.20 1.20 1.19 1.19 1.19 1.20

## Pembahasan
B e r d a s a r k a n   b e n t u k   k u r v a karakteristik dari masing-masing merk film sinar-X  menunjukkan  bentuk  yang  tidak berbeda  secara  signifikan  sehingga penggunaan kondisi larutan processing
film otomatis tidak begitu berpengaruh. Dari  hasil  tabel  2,  3,  4,  dan  5  digunakan untuk melihat perbandingan evaluasi kurva karakteristik dari masing-masing merk film sinar-X yang berbeda seperti dibawah ini.
Merk B as ic fog Kontras film Latit ude film Speed film Film A 0.22 1.90 0.93 1.21 Film B 0.22 2.05 0.86 1.22 Film C 0.24 1.88 0.93 1.24 Film D 0.20 1.22 1.48 1.20
Tabel 6. Perbandingan evaluasi kurva karakteristik hasil penelitian
Dengan  melihat    nilai  basic  fog yang dihasilkan pada masing-masing film A,  B  dan  D  diatas  menunjukkan  masih dalam  batas  normal  (0.22)  kecuali  film  C. Nilai toleransi yang diperkenankan antara 0.10  dan  tidak  boleh  lebih  dari  0.22 (Charlton,2001).  Hal  ini  bisa  disebabkan karena : Age veil , Storage fog dan Chemical fog.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  kurva karakteristik  masing-masing  merk  film sinar-X  menunjukkan  bahwa  kontras  film yang  diperoleh  dari  pengukuran  nilai gradien  rata-rata  tertinggi  ke  rendah dimiliki pada film B, film A, film C dan film D.  Suatu  film  sinar-X  yang  memiliki kontras film yang tinggi maka kemampuan film  sinar-X  tersebut  dalam  memberikan perbedaan  tingkat  densitas  semakin  baik. Demikian  sebaliknya  semakin  rendah kontras film akan memberikan perbedaan tingkat densitas yang kurang baik.
Latitude  film  adalah  respon emulsi  film  terhadap  rentang  perbedaan nilai  eksposi.  Penggunaan  latitude  film dalam  radiograf  untuk  menghasilkan resolusi  yang  baik,  semakin  lebar  rentang latitude  film  maka  semakin  tinggi  nilai resolusi film yang dihasilkan. Nilai latitude film ini berbanding terbalik dengan kontras film. Bila nilai latitude besar maka kontras akan rendah. Sedangkan bila nilai latitude kecil  maka  kontrasnya  akan  tinggi.  Nilai latitude  film  sinar-X  yang  tertinggi  ke rendah dimiliki film D, film C, film A dan film B. Film sinar-X yang mempunyai nilai latitude  film  tertinggi  akan  menghasilkan nilai  resolusi  yang  baik.  Aplikasi penggunaan  film  sinar-X  dalam  radiograf tergantung  tujuan  pembuatan  radiograf tersebut  sebagai  contoh  pemeriksaan
thoraks  yang  membutuhkan  gambaran tulang lebih jelas maka dalam pemilihan film yang mempunyai latitude yang lebih lebar.
Kecepatan ( speed ) adalah kecepatan atau  besarnya  kemampuan  emulsi  film dalam  merespon  sejumlah  cahaya.  Nilai speed dipengaruhi oleh ukuran kristal perak halida  dan  tebalnya.  Makin  besar  kristal maka  makin  cepat  kecepatan  ( speed )  film tersebut.  Film  dengan  kecepatan  ( speed ) rendah  memerlukan  faktor  eksposi  yang besar,  sedangkan  film  dengan  kecepatan ( speed )  yang  tinggi  memerlukan  faktor eksposi  yang  kecil.  Film  sinar-X  yang mempunyai  nilai  kecepatan  ( speed )  lebih cepat  untuk  mendapatkan  densitas  yang bernilai 1 dimiliki pada film C, film B, film A dan film D. walaupun selisih nilai speed film tidak terlalu besar hanya 0.01 – 0.04 sehingga bisa  dianggap  sama.  Berdasarkan  hasil pengujian  terhadap  4  (empat)  merk  film sinar-X  maka  dengan  melakukan  evaluasi profil  karakteristik  pada basic  fog ,  kontras film, latitude film dan speed film yang optimal ditunjukkan pada film B.

## 4. Simpulan dan Saran

## Simpulan
Pada  bentuk  kurva  karakteristik dari  4  (empat)  merk  film  sinar-X  yang memiliki  nilai basic  fog lebih  rendah  atau sama ( 0.22) adalah film A, B dan D kecuali film  C.  Kontras  film  tertinggi  ke  terendah dimiliki  film  B,  film  A,  film  C  dan  film  D. Rentang  latitude  film    tertinggi  ke  rendah dimiliki  film  D,  film  C,  film  A  dan  film  B. S peed film  yang  dihasilkan  relative  sama untuk semua film sinar-X. Berdasarkan hasil p e n g u j i a n   m e n g g u n a k a n     p r o f i l karakteristik film yang optimal ditunjukkan pada film B.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemakaian  film  sinar-X  dalam  pemotretan radiograf  sebaiknya  memperhatikan  jenis obyek  yang  diperiksa  untuk  menghasilkan kualitas  radiograf  yang  optimal  dan m e m a h a m i   m a s i n g - m a s i n g   p r o f i l karakteristik  dari  film  sinar-X  yang digunakan.

## 5. Ucapan Terimakasih
Ucapan disampaikan atas  kesempatan  yang  diberikan  untuk mendapatkan  Dana  Risbinakes  DIPA Poltekkes  Kemenkes  Semarang  sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
terimakasih 6. Daftar Pustaka
Ball  I.  dan  Pierice  T.  1990. Chesneys Radiographic  Imaging .  Edition  5. Blackwell  Scientific  Publication. London.
Bushong, Stewart C. 2001. Radiologic Science for  Technologists.  Physics,  Biology th and Protection . 7  edition. Missouri:
The CV Mosby Company Carlton,  R.  R.  dan  Adler,  A.  M.  2001.
Principles  of  Radiographic  Imaging  : rd An  Art  and  A  Science .  3   edition. New York: Thomson Learning